(las bouches à feu en fonte et en bronze , etc. 315 



On éprouve la résistance du cuivre par des efforts de traction. On 

 fait l'essai du cuivre comme composant du bronze en le fondant et 

 le mélangeant avec 11 p. % detain pur. Les objets coulés avec le 

 bronze, doivent montrer à la cassure une couleur uniforme, indice 

 de la pureté du cuivre par la facilité qu'il a de s'allier à l'étain. La 

 couleur de la cassure doit être franchement jaunâtre; le grain doit 

 en être arraché. Le bronze d'essai doit posséder une grande té- 

 nacité. 



En général, il convient de procéder par voie de comparaison 

 avec un échantillon type dont la pureté et la bonté ont été recon- 

 nues par des fabrications antérieures. 



La fonderie de Liège a obtenu les meilleurs résultats par l'emploi 

 du cuivre livré en fortes plaques cl affiné en Angleterre. 



ARTICLE V. ' 



OE L'ÉTSIN. 



L'étain est brillant et d'un blanc argentin. Il manifeste une odeur 

 désagréable quand on le frotte entre les doigts. 11 est très-malléable : 

 il est ductile au laminoir, mais peu à la filière. L'étain est peu te- 

 nace : rompu à coups de marteau , il offre une texture grenue ou 

 fibreuse. Plié en différents sens, il fait entendre un son particu- 

 lier , connu sous le nom de cri de l'étain. L'étain est un des métaux 

 les plus mous et les moins élastiques ; aussi n'a-t-il pas de sonorité. 

 Sa densité est de 7,285 et n'augmente pas par le martelage. L'étain 

 entre en fusion à 228° centigrades. 



L'étain ne se volatilise pas aux températures les plus élevées de 

 nos usines. Les vapeurs blanchâtres qu'on remarque lors de la cou- 

 lée des pièces de bronze, sont simplement de l'oxide d'étain entraî- 

 né par les courants d'air. 



L'étain n'agit pas sensiblement sur l'air sec ou humide , aussi 

 peut-on le conserver longtemps à l'air sans altération ; mais lors- 

 qu'on élève sa température, il s'oxide rapidement, 



L'étain du commerce contient souvent une petite quantité de 

 plomb, de fer , de cuivre et d'arsenic. 



L'étain le plus estimé est celui de IMalaeca et de Banca. On juge 

 de la pureté de l'étain en le fondant à une douce chaleur et en exa- 

 minant l'aspect de sa surface au moment où il se solidifie : l'étain 



